Penurunan Kadar Kromium Total Pada Limbah Elektroplating Menggunakan Adsorben Dari Daun Sukun ( Artocarpus Altilis)

## Dengan Aliran Kontinu
Hardoyo, Sulastri, Nurbaiti Marsas Prilitasari , Natalina *
Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Malahayati Jl. Jl. Pramuka No.27 Kemiling, Bandar lampung, Indonesia 35153

## Abstrak
Limbah cair elektroplating yang mengandung kromium (Cr) merupakan limbah yang berbahaya terhadap lingkungan.  Limbah  tersebut  harus  diolah  terlebih  dahulu  sebelum  dibuang  ke  lingkungan.    Salah  satu jenis pengolahan limbah cair yang mengandung Cr adalah proses adsorpsi.  Batang dan daun Artocarpus altilis (daun  sukun)  mempunyai  potensi  untuk  digunakan  sebagai  adsorben  untuk  mengolah  limbah  cair yang mengandung Cr.  Proses aktivasi pada pembuatan adsorben dapat dilakukan secara asam ataupun non asam.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui potensi daun sukun untuk mengadsopsi total Cr yang  terkandung  dalam  limbah  cair  electroplating.    Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  reactor  dari pipa berukuran panjang 12 cm dan diameter 1,3 cm dengan aliran keatas secara kontinyu.  Debit aliran yang  digunakan  pada  penelitian  ini  sebesar  0,255  cm 3 /det.    Total  Cr  diukur  menggunakan Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi menggunakan  yang dihasilkan dengan proses  asam dapat mereduksi  total-Cr dari 77,45 mg/l menjadi  0,474 mg/l (99,34) %, sedang  adsorpsi  menggunakan  adsorben  yang  dihasilkan  dengan  proses  non  asam  hanya  menurunkan total-Cr dari 77,45 mg/l  hingga mencapai 4,753 mg/l (93,86 %).  Adsorpsi menggunakan adsorben daun Sukun yang diproduksi melalui proses asam dapat digunakan untuk mengolah limbah cair electroplating yang mengandung Cr sebab konsentrasi limbah terolah lebih rendah 0,5 mg/l ( sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5, 2014).
Kata kunci : limbah cair electroplating; adsorpsi; daun Sukun ( Artocarpus altilis) ; Cr

## Abstract
[Title:  Total  chromium  removal from  electroplating  wastewater  using  Artocarpus  Altilis  leaves  as adsorbent  with  continuous  flow] The  Electroplating  wastewater  the  contain  chromium  (Cr)  was  one  of hazardous waste to the environment. That waste have to treated before discharge to the environment.  One of the treatment of the Cr-containing wastewater was adsorption.  The leaf and stem of Artocarpus altilis have potentially used as a adsorbent to treatment Cr-containing wastewater.  The process activated on the production of adsorbent could be done by acid and non acid process. The purpose of this research were to known the potential of Artocarpus altilis leaf to adsorpt the total-Cr in the electroplating wastewater.  The research  was  done  using  a  12cm  length  of  1,3  cm  diameter  of  pipe  reactor  with  up-flow  continuously stream. The debit were used in this research was  0.255 cm 3 /det. The total-Cr were measured by Atomic Absorption  Spectophotometer(AAS).    The  research  result  show  that  the  absorption  using  adsorbent  that produced  by  acid  process  could  be  reduced  total-Cr  from  77.45  mg/l  to  0.47mg/l  (99.34%),  while  the absorption using adsorbent that  produced by non acid-process could be reduced total-Cr from 77.45mg/l to 4,75 mg/l (93,86%) only. The absorption using Artocarpus altilis leaf adsorbent that produced by acid- adsorbent  could  be  used  to  treatment  of  Cr-containing  electroplating  wastewater,  because    the  treated- concentration from this process was lower than 0.5 mg/l (according on Quality standard PERMEN LH No 5, 2014.
Keywords : electroplating waste water; adsorption;
Artocarpus altilis leaf; Cr
------------------------------------------------------------------
*) Penulis Korespondensi. E-mail: linanatalina45@yahoo
doi: 10.14710/teknik.v39n2.17657               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  aktivitas  industri  di  Indonesia semakin  meningkat  setiap  tahunnya,  namun  tidak diiringi  dengan  penanganan  limbah  industrinya  dengan serius. Hal ini akan berakibat terus menurunnya kualitas lingkungan  yang  disebabkan  pencemaran  oleh  limbah industri.  Logam  Cr  (kromium)  merupakan  salah  satu unsur yang terkandung dalam limbah proses elektroplating dari suatu pelapisan  material selain unsur Pb,  Cd dan  Ni.  Krom  dapat  menyebabkan  kanker  paru- paru,  kerusakan  hati  (liver)  dan  ginjal. Environmental
Protection Agency (EPA) Amerika Serikat
menggolongkan  Cr  sebagai  suatu  zat  yang  bersifat karsinogenik.  Mengingat  bahaya  unsur  tersebut  maka perlu  dilakukan  penanganan  terlebih  dahulu.  Selain  itu metode active  carbon juga  banyak  digunakan,  namun material ini membutuhkan biaya yang besar serta proses yang  panjang  (Eko  et  al.,  2014).  Salah  satu  alternatif penanganan  limbah  dengan  metode  adsorpsi,  yakni menggunakan biosorben yang bersifat ramah lingkungan.  Cara  ini  merupakan  metode  yang  sangat menjanjikan karena harganya yang  murah dan  memiliki kapasitas  penyerapan  yang  tinggi  (Mariana,  Farid  & Hisbullah, 2012).
Artocarpus  altilis atau  lebih  dikenal  dengan tanaman  sukun  merupakan  tanaman  yang  cukup melimpah  di  Indonesia  dan  memiliki  banyak  manfaat, salah  satunya  peluang  untuk  dijadikan  adsorben.  Pada penelitian  Sadewo  (2015)  telah  dilakukan  pengujian kandungan pada ekstrak daun  sukun ( A. altilis) melalui uji  spektroskopi  kemudian  diperoleh  tannin  dan flavonoid    yang  merupakan  senyawa  aktif  sehingga berpotensi digunakan sebagai adsorben.
Selain itu pada penelitian Suryanto dan Wehantouw (2009) juga diperoleh kandungan fenolik, flavonoid dan tanin  pada  ekstrak  daun  sukun.  Kandungan  tersebut memiliki kemampuan dalam mengikat polutan (Mallampati,  2013).  Selain  itu  gugus  –OH,  -NH, karbonil  dan  karboksilat  dilaporkan  sebagai  penyerap yang  sangat  penting  untuk  ion  logam  (Kalaivani  et  al., 2014) Pada  penelitian  daun  sukun  ( A.  Altilis) digunakan dalam penelitian ini sebagai adsorben dalam kemampuannya  mengikat  logam  Cr(VI).  Eksperimen dilakukan untuk mengetahui kemampuan daun sukun ( A. Altilis) mengadsorpi logam kromium dalam  limbah cair elektroplating  melalui  pengolahan  sistem  kontinu dengan tipe aliran up flow .
2. Bahan dan Metode
2.1 Alat dan Bahan Penelitian Sampel penelitian diperoleh dari usaha elektroplating,    peralatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah analytical  balance ,  oven,  beaker
glass  250  -1000  mL,  mortar  pestle,  ayakan  #100  dan #150, pipa PVC diameter ¾”, botol sampel, botol plastik sampel  ukuran  50  mL,  selang  plastik,  kran  pipa  ¾”, magnetic  stirerr ,  pompa  dosing  mikrometer,  blender, sok  drat  luar  pipa  PVC    ¾”,  labu  ukur  25-1000  mL, batang  pengaduk,  corong  plastik,  pH  meter  with electroda (Oaklon), micropipette , dan Atomic Absorption  Spectrometer (AAS  Shimadzu  AA-7000). Bahan-bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  daun    sukun  ( A.  altilis) sebagai  adsorben, asam klorida  37%  (Merck),  aquadest,  limbah  elektroplating, kertas  saring  teknis,  asam  nitrat  65%  (Merck),  kain penyaring, lem pipa,  dan tissu.
Pembuatan  adsorben  diawali  dengan  proses pencucian daun sukun sampai bebas debu dan pengotor. Setelah    itu  dilakukan  pengeringan  selama  24  jam kemudian  diayak  menggunakan  ayakan  100  mesh  dan diaktifkan.  Proses  aktifasi  dilakukan  dengan  cara mencampurkan serbuk daun sukun ( A. altilis) dan HCl 1 M  dengan  perbandingan  1  gram  :  5  ml  menggunakan magnetic  stirrer .  Setelah  itu  larutan  disaring  untuk memperoleh  daun  sukun  ( A.  Altilis) dengan  perlakuan asam.
Serbuk daun sukun  ( A. Altilis) dicuci menggunakan aquades hingga pH netral, kemudian serbuk daun sukun ( A.  Altilis) dikeringkan  (80 0 C;  24  jam),  sehingga diperoleh  serbuk  daun  sukun  ( A.  Altilis) dengan perlakuan  asam.  Sedangkan  adsorben  tanpa  perlakuan asam  diperoleh  dengan  cara  pencucian  daun  sukun  ( A. Altilis) yang  telah  diayak  mesh  100  secara  langsung menggunakan  aquadesh,  sehingga  tanpa  melalui  kontak dengan  HCl  namun  hanya  hanya  dilakukan  pencucian menggunakan aquadesh.
Adsorpsi  Cr  bergantung  pada  pH  karena  pH memiliki    peranan  penting  untuk  mengontrol  proses adsorpsi  dimana  semakin  meningkat  pH  maka kemampuan  adsorpsi  menurun  (Panda dkk .,  2017). Selain  itu  adsorpsi  lebih  baik  pada  tingkat  keasaman tinggi (Tangio, 2013). Hal ini dikarenakan pada pH yang tinggi akan menghambat ion kromium untuk berinteraksi  gugus  fungsional  (Zhou  et  al.,  2016). Penggunaan  pH  2  juga  dilakukan  pada  penelitian menggunakan  serbuk  daun Crude  Pongamia dengan modifikasi HNO 3 (Shivamani & Princeimmanual, 2008) dan  penggunaan Cocos  nucifera pada  sistem  batch sebagai  adsorben  (Sudiarta  &  Yulihastuti,  2010)  untuk proses biosorpsi logam Cr.
2.2 Tahapan Penelitian
Alat  pengolah  limbah  dalam  penelitian  ini menggunakan konsep kolom secara up flow dalam aliran kontinu.  Rancang  bangun  reaktor  kolom  dapat  dilihat pada Gambar 1.
Eksperimen  adsorpsi  diawali  dengan  pengaturan debit  air  limbah  yang  dikeluarkan  pompa  dosing
mikrometer  menuju  reaktor  kolom  kemudian  dilakukan pengambilan  sampel effluent. Pada  penelitian  ini digunakan  debit  0.255  cm 3 /detik.  Penentuan  waktu kontak  diperoleh  dari  perhitungan  menggunakan persamaan 1 dan 2.
Gambar 1. Rancang Bangun Reaktor Kolom Adsorpsi
Va  = Vu – V
(1) Va  = (π. r pipa. t pipa) - 10 cm 3
Va   = (π. 1,3 2 cm. 10 cm) - 10 cm 3
Va   = 43,066 cm 3
EBCT    = Va / Q (2) EBCT    = 43,066  / 0,255
= 168,88 detik
= 2,814 menit
Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  mengkontakkan adsorben  dan  limbah  elektroplating  dalam  sebuah reaktor  kolom.  Bagan  alir  proses  adsorpsi  dapat  dilihat pada Gambar 2.
Pengujian  kuantitatif  menggunakan  metode  SNI 6989.17  :  2009.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kandungan  kromium  total  pada  limbah  elektroplating yang  akan  digunakan  baik  sebelum  dan  sesudah  proses pengolahan secara adsorpsi.

## 1. Hasil Uji Validasi Jarak Bangunan Menggunakan Total Station
Uji  validasi  terhadap  jarak  sisi  bangunan  dengan sisi  model  tiga  dimensi  dilakukan  pada  42  titik  uji dengan  nilai  rata-rata  sebesar  0,004  meter  dengan  nilai RMSE  sebesar  ±0,00611  meter  untuk  tingkat  kesalahan relatifnya
Pengujian  kuantitatif  menggunakan  metode  SNI 6989.17  :  2009.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kandungan  kromium  total  pada  limbah  elektroplating yang  akan  digunakan  baik  sebelum  dan  sesudah  proses pengolahan secara adsorpsi.
Gambar 2. Bagan Alir Eksperimen Adsorpi

## 3. Hasil dan Pembahasan
Limbah  yang  akan  diolah  dalam  penelitian  ini merupakan  limbah  cair  elektroplating  krom  dengan karakteristik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan  tabel.  1  kadar  Cr-T  pada  limbah elektroplating  (154.900  mg/L  atau  15,49  %)  jauh melebihi  ambang  baku  mutu  yang  ditetapkan  Permen LH  No  5  tahun  2014  yakni  sebesar  0,5  mg/L.  Hal  ini mengindikasikan bahwa limbah cair elektroplating harus diolah terlebih dahulu hingga konsentrasi Cr-T di bawah ambang  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan.  Limbah elektroplating krom memiliki bentuk Cr +6 yang dominan disebabkan penggunaan asam kromat (H 2 CrO 4 ).
Proses  adsorpsi  limbah  elektroplating  dilakukan dengan pengenceran 2000x dan pH = 2  mengingat pada pH rendah ion H + pada permukaan adsorben  meningkat sehingga  menghasilkan  ikatan  yang  kuat  antara permukaan adsorben dengan ion dikromat.
Limbah Pengaturan pH Adsorben Reaktor Kolom Variasi Waktu Pengambilan Sampel Effluent Analisa AAS dan pH Data Kesimpulan limbah elektroplating pompa Effluent
penampungan hasil
reaktor kolom berisi adsorben

## TEKNIK, 39 (2), 2018, 117
doi: 10.14710/teknik.v39n2.17657               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
Tabel 1. Karakteristik Limbah Cair Elektroplating Krom
Kode sampel Hasil analisa Cr Total pH Warna Bau Fase
S am p el B ak u m u tu S at u an S am p el B ak u m u tu Limbah Elektroplating Bintang Chroom 154, 90 0, 50 mg/ L 0, 68 6 -9 Kuning ke coklata n pe ka t memil iki ba u kha s C air tanpa enda pa n Limbah electroplating yang akan diolah 77, 45 mg/ L 3, 22 6 -9 kuning jer n ih M emi li ki ba u kha s C air tanpa enda pa n Limbah electroplating setelah pengolahan (Adsorben dengan perlakuan asam)
0, 47 mg/ L 3, 00 6 -9 ti da k be rba u C air tanpa enda pa n Limbah electroplating stelah
pengolahan (Adsorben  tanpa perlakuan asam) 4, 75 0, 50 mg/ L 3, 00 6 -9 ti da k be rba u C air tanpa enda pa n
Daun sukun ( A. altilis) yang digunakan dengan dan tanpa  perlakuan  asam  telah  melalui  proses  pemanasan untuk  menghilangkan  kadar  air,  hal  ini  mempengaruhi efisiensi  dari  suatu  adsorben  karena  pemanasan  mampu meningkatan  porositas  dinding  sel  adsorben  sehingga luas permukaan adsorpsi semakin besar. Luas permukaan yang besar akan mengakibatkan bertambahnya  efisiensi  penyerapan  logam  (Siswantini, Kuncoro,  &  Soegiyanto,  2014).  Kemampuan  adsorpsi daun sukun ( A. altilis ) dapat ditinjau dari konsentrasi Cr- total  pada effluent yang  keluar  dari  reaktor  kolom sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.
Pada  Tabel  2  terlihat  bahwa  mulai  menit  ke-  0 hingga  ke-  13  terjadi  penurunan  kromium  total  yang cukup signifikan menggunakan adsorben tanpa perlakuan  asam  hingga  mencapai  konsentrasi  4,753 mg/L  di  menit  ke-13  kemudian  terus  mengalami kenaikan kadar kromium total hingga menit ke-121. Hal ini  terjadi  akibat  adsorbat  telah  teradsorpsi  oleh adsorben  secara  optimal,  sehingga  titik  balik  (jenuh) terjadi pada menit ke-13.
Sedangkan  pada  adsorben  dengan  perlakuan  asam terlihat  bahwa  mulai  menit  ke-  0  hingga  ke-  5  terjadi penurunan  kromium total  yang cukup signifikan hingga mencapai konsentrasi 0,474 mg/L di menit ke-5. Hal ini
terjadi  akibat  adsorbat  telah  teradsorpsi  oleh  adsorben secara  optimal,  namun  pada  menit  ke-5  bukan merupakan  titik  balik  atau  jenuh.  Mengingat  adanya beberapa  pertimbangan  seperti  interval  waktu  adsorpsi optimum  (menit  ke-0  hingga  ke-5)  dan  penggunaan debit  maksimum  sebesar  0,255cm 3 /detik  pada  pompa cenderung  sulit  untuk  menentukan  titik  jenuh  pada adsorben dengan perlakuan asam, sehingga dugaan yang terjadi ialah kejenuhan berada pada interval menit ke- 0 hingga  ke-5,  namun  untuk  memastikannya  diperlukan eksperimen  lebih  lanjut  menggunakan  debit  yang  lebih besar dari 0,255cm 3 /detik.
Tabel 2. Cr-Total Limbah Elektroplating Pada Adsorben
Menit ke Rerata Cr-T (mg/L) Menit ke Rerata Cr-T (mg/L) Perlakuan asam Tanpa perlakuan asam Perlakuan asam Tanpa perlakuan asam 0 77,45 77,45 65 17,180 38,920 5 0,474 6,801 69 19,338 41,545 9 0,991 5,873 73 23,956 42,431 13 0,981 4,753 77 29,282 44,270 17 1,403 12,160 81 32,866 46,131 21 5,981 13,533 85 38,310 48,018 25 7,990 15,959 89 40,638 50,140 29 10,171 19,049 93 42,973 51,585 33 12,450 21,739 97 46,663 51,515 37 13,591 23,929 101 47,818 54,589 41 14,145 26,588 105 48,123 55,716 45 15,763 27,505 109 48,875 58,459 49 16,801 31,825 113 50,474 58,400 53 16,840 32,150 117 52,814 62,731 57 17,239 24,758 121 53,709 64,003 61 17,093 37,399
Kandungan  Cr-T  pada  proses  pengolahan  limbah elektroplating  menggunakan  adsorben  yang  mengalami perlakuan  HCl  telah  memenuhi  baku  mutu  yang diperbolehkan    Permen  LH  No  5  tahun  2014  yaitu dibawah  0,5 mg/L sedangkan pada adsorben yang tanpa perlakuan  asam  masih  di  atas  ambang  baku  mutu.  Hal ini dapat dilihat dari Gambar 3.
Perlakuan HCl pada adsorben dapat menyebabkan meningkatnya  kemampuan adsorpsi. Hal ini disebabkan karena  HCl  mampu  mengikat  material  pengotor  seperti SiO 2 ,  phospat,  dan  garam  Ca,  Mg,  K,  Na  yang  ada  di dalam  daun  sukun sehingga  pori  akan  menjadi  lebih terbuka.
Penggunaan asam anorganik merupakan salah satu aktivasi kimia  yang bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan  spesifik  dan  situs  aktif  (Handayani,  2011). Peningkatan ini sebanding dengan banyaknya situs aktif, karena  satu  molekul  adsorbat  hanya  dapat  diadsorpsi oleh  masing-masing  situs  aktif.    Jika  permukaan  gugus
doi: 10.14710/teknik.v39n2.17657               Copyright © 2018, TEKNIK, p-ISSN: 0852-1697, e-ISSN: 240-9919
aktif  dari  adsorben  menjadi  lebih  luas  maka  jumlah  ion logam Cr yang terserap akan semakin banyak.
Gambar 3. Grafik  Hubungan Waktu Terhadap Konsentrasi Kromium
Tingginya kemampuan daun sukun dalam menurunkan konsentrasi kromium disebabkan salah satu komponen penyusunnya adalah selulosa yang merupakan  struktur  dari  dinding  sel  tumbuhan.  Hal  ini telah  dibuktikan  pada  penelitian  Fauziah  (2011)  bahwa selulosa  memiliki  gugus  hidroksil  sehingga  dapat berikatan  dengan  logam  berat.  Ikatan  antara  kromium dan selulosa dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Bentuk Ikatan yang terjadi antara Cr 2 O 7 2- dan Selulosa.
Konsentrasi  ion  logam  yang  diserap  berhubungan dengan  jumlah  sisi  aktif  yang  terdapat  pada  permukaan adsorben. Apabila jumlah sisi aktif adsorben lebih besar dari jumlah ion logam yang akan diserap maka efisiensi penyerapan  akan  tinggi,  namun  pada  kondisi  tertentu efisiensi  penyerapan  akan  konstan  karena  terjadi kejenuhan  pada  adsorben  bahkan  efisiensi  dapat menurun  seiring  meningkatnya  waktu.  Hal  ini  dapat ditunjukkan pada Gambar 5.
Efisiensi  yang  semakin  turun  pada  gambar  5 terjadi  akibat  jumlah  adsorben  tidak  sebanding  dengan jumlah  kromium  yang  terus  menerus  masuk  ke  dalam reaktor kolom.
Gambar 5. Grafik Hubungan Waktu Terhadap Efisiensi

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Daun sukun ( A. altilis) memiliki potensi menurunkan kadar  kromium  total  pada  limbah  elektroplating menggunakan  aliran  kontinu up  flow dengan  debit 0,255 cm 3 /detik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan  warna  kuning  pada  limbah  elektroplating yang cenderung memudar kemudian menjadi bening secara visual.
2. Penggunaan daun sukun ( A. altilis) sebagai adsorben yang  telah  mengalami  perlakuan  asam  mampu menurunan  kadar  kromium  total  hingga  mencapai 0,474  mg/L  dan  efisiensi  sebesar  99,338  %  pada menit  ke-5,  sehingga  memenuhi  baku  mutu  Permen LH  No  5  tahun  2014  yakni  kurang  dari  0,5  mg/L sedangkan  tanpa  perlakuan  asam  masih  diatas  baku mutu  yaitu  4,753  mg/L  dengan  efisiensi  93,864  % pada menit ke-13.

## Daftar Pustaka
Fauziah (2011) Efektivitas Penyerapan Logam Kromium (Cr  VI)  dan  Kadmium  (Cd)  Oleh  Scenedesmus dimorphus. Skripsi .  Jakarta  :  Universitas  Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Handayani,  A.W.,  (2011) Penggunaan  Selulosa  Daun Nanas  Sebagai  Adsorben  Logam  Berat  Cd  (II). Skripsi . Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
Kalaivani S.S., Vidhyadevi, T., Murugesan,
Thiruvengadaravi, K.V., Anuradha, D., Sivanesan,  S.  (2014)  The  Use  of  New  Modified Poly  (acrylamide)  Chelating  Resin  With  Pendent Benzothioazole  Group  Containing  Donor  Atoms in  The  Removal  of  Heavy  Metal  Ions  from Aqueous Solutions. Water Res Ind, 5, 21-35.
Cr 2 O 7 2-
Mallampati,  R.  (2013)  Biomimetic  Syhthesis  of  Hybrid Materials  For  Potential  Applications. Thesis .
Department Of Chemistry National University Of Singapore, Singapore.
Mariana,  Farid,  M.,  Hisbullah  (2012) Laporan  Hasil Studi  Penghilangan  Cr  (VI)  dari  Limbah  Cair Menggunakan Daun Jambu Biji (Psidium Gajava L ). Aceh : Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala Panda, H., Tiadi, N., Mohaty, M., Mohanty, C.R. (2017) Studies  on  Adsorption  Behavior  of  an  Industrial Waste for Removal of Chromium  From Aqueous Solution. South  African  Journal  of  Chemical Engineering,23:132-138
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 (2014) Baku Mutu  Air  Limbah .  Jakarta  :  Kementrian Lingkungan Hidup.
Sadewo,  V.D.  (2015)  Uji  Potensi  Ekstrak  Daun  Sukun
Artocarpus  altilis  Sebagai  Pestisida  Nabati terhadap Hama Lalat Buah Bactrocera spp.Yogyakarta:  Fakultas  Biologi,  Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Shivamani,  S  dan  Princeimmanual,  V.  (2008).  Batch Adsorption  Studies  for  Chromium  Removal.
Journal of Environment Sciences
and
Engineering , 50(1) : 11-16. Siswantini, C.A., Kuncoro.E.P., dan Soegianto. A.(2014), Penyisihan  Timbal  Menggunakan Adsorben  Serbuk  Daun  Mangga ( Mangifera indica ). Surabaya : Universitas Airlangga. SNI 6989.17.(2009) Cara Uji Krom Total (Cr-T) Secara Spektrofotometri  Serapan  Atom  (SSA)  Nyala. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional.
Sudiarta,  I.W,  Yulihastuti,  D.A.  (2010).  Biosorpsi Kromium  (VI)  Pada  Serat  Sabut  Kelapa  Hijau (Cocos nucifera). Jurnal Kimia, 4(2): 158-166. Suryanto, E., Wehantouw.F., (2009) Aktivitas Penangkap  Radikal  Bebas  dari  Ekstrak  Fenolik Daun  Sukun  (Arocarpus  altilis).  Jurnal  Sains MIPA, 17(1): 35-42
Tangio,  J.S,.  (2013)  Adsorpsi  Logam  Timbal  (Pb) Dengan  Menggunakan  Biomassa  Eceng  Gondok (Eichhorniacrassipes). Jurnal Entropi, 8(1): 52
Zhou L, Liu Y, Liu S, Yin Y, Zeng G, Tan X, Hu X, Hu X, Jiang L, Ding Y, Liu S, Huang X (2016) Investigation of The Adsorption-Reduction Mechanism of Hexavalent Chromium by Marie Biochars of Diffrent Pyrolytic Temperature . Bioresour. Technol, 218: 351-359